标题：橡胶邵氏硬度计
橡胶硬度的测量
邵氏硬度计携带方便、结果简单、操作方便、测量迅速，特别适合于现场的硬度测定  橡胶邵氏硬度计，长期以来，一直用于成品和半成品硬度性能的测定以及控制橡胶产品的质量。 邵氏硬度由于尚不存在国家计量基准和标准，采用分部检定法，检定的方法和思路演绎着试验方法标准的要求，但效果很不理想。造成不合格率非常高，并且对硬度计的示值误差的控制非常不理想，即依照原规程检定合格的A型邵氏硬度计示值误差可能很大，不能满足实际使用的需要；检定不合格的A型邵氏硬度计示值误差可能并很大。由广东省计量科学研究所和北京橡胶研究设计院联合研制的标准橡胶国际硬度（IRHD）块，不仅具有良好的长期稳定性和弹性，还具有良好的弹性，用于A型邵氏硬度试验而不留压痕，可以反复使用。 
A型邵氏硬度块与橡胶国际硬度IRHD具有可比性，即在各向同性高弹性材料，两者的测量结果是相同的(见下表)。由于广东省计量科学研究保存着橡胶国际硬度国家基准，并用性能优良的标准硬度块，给我们的实验和分析提供了条件。
邵氏硬度简介
邵氏硬度是指用邵氏硬度计测出的值的读数，它的单位是“度”，其描述方法分A、D两种，分别代表不同的硬度范围，90度以下的用邵氏A硬度计测试，并得出数据，90度及以上的用邵氏D硬度计测试并得出数据，所以，一般来讲对于一个橡胶或塑料制品，在测试的时候，测试人员能根据经验进行测试前的预判，从而决定用邵氏A硬度计还是用邵氏D硬度计来进行测试。一般手感弹性比较大或者说偏软的制品，测试人员可以直接判断用邵氏A硬度计测试，如：文具类胶水瓶，TPU TPR 塑料膜袋等制品。而手感基本没什么弹性或者说偏硬的就可以用邵氏D硬度计进行测试，如：PC ABS PP 等制品。如果度数是邵氏Axx，说明硬度相对不高，如果是邵氏Dxx说明其硬度相对较高。1.A型的单位表达是:HA 2.D型单位表达就是:HD
TH200D橡胶硬度计技术指标
例如:北京德润丰科技有限责任公司研制的测定硫化橡胶和塑料制品等材料硬度的仪器。本硬度计既适用于随身携带、现场手持测量，也适用于装置在配套生产的同型号定荷架上定荷测定，本硬度计执行JJG304-89有关规定。主要参数2.1 刻度盘值：0-100HA(HD)
2.2 压针顶端直径：A型0.79±0.03mm D型r0.1±0.012mm
2.3 压针端部压力：A型0.055N-8.06N D型0.44N-4.5N
2.4 压针行程：0-2.5mm
2.5 HA(HD)分别为A型和D型硬度计的硬度单位，也称(度)。

测量范围 0～100HA 分辨率 0.2HA 测量误差 在20～90HA内，误差≤±1HA 环境温度 0～40℃ 电 源 3×1.55V扣式电池 外型尺寸 168×31×30mm 重 量 144g 使用方法手持硬度计，平压于试样(或试件)上，直至硬度计底面与试样完全接触时立即读数，这时指针所显示刻度即试样(试件)的硬度值。为稳定测定条件，提高测定精度，应将硬度计装置在配套生产的同型号测定架上测定。每次测定应在不同的位置选测三点，取其平均值。
4.1 使用前应检查硬度计的指针在自由状态下应指零位。(如指针微量偏离零位时，可以松动右上角压紧螺丝，转动表面，对准零位)。将硬度计压在玻璃板上时，指针应指100度。(压针端面与压脚底面严密接触于玻璃板上)。如不指零位和100度时，可以轻微按动压针几次，如仍不指零位和100度时，则不能使用，如在定荷架上使用时，可以揿动手柄，使工作台上升，将定位销插入工作台下部小孔，调整使用，如仍不指100度时同样不可使用。D型硬度计装置在定荷架上使用时，调整工作台平行度时压针顶端不能直接压在工作台玻璃台上，否则会压伤工作台玻璃台面，必须在工作台上放置专用量块或平整的玻璃板后再行操作。
4.2 橡胶试样的厚度不小于6毫米，宽度不小于15毫米，长度不小于35毫米。试样厚度不足6毫米时，可用同样胶片重叠测定，但不超过3层，并要求胶片上下并行。
4.3 橡胶硬度测定温度应在18-28℃，试样在试验温度下应至少存放5小时。
4.4 塑料试样为正方形，边长50毫米，厚度6毫米，也允许用50×15毫米的试样。
4.5 塑料硬度测定温度应为20℃±2℃，试样在试验温度下放置16小时。
4.6 橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整，不应有缺陷、机械损伤及杂质。
4.7 硬度计使用完毕后，装入仪器盒或仪器箱内。放置于燥处防止受潮。
4.8 定荷测定架上的升降小轴和工作台底部，请注意经常揩擦防锈油，涂少量防锈油以防生锈。
4.9 硬度计应按JJG304-89规定，定期送计量检定单位检定。
4.10 在用户遵守产品保管使用条件下，从购买日起6个月内如属产品制造上的原因而不能正常工作，我厂负责免费为用户修理或调换。
邵氏A、C、D硬度对照表


邵氏硬度 D邵氏硬度 C邵氏硬度 A聚合物种类90

硬塑86

83

中等硬度塑胶80

77

74

70

6595
609398软塑558996508094427090386586橡胶355785305080254375203670152760122150101840815306.511204810

HA和HD的原理是一样的，都是在标准条件一将标准的压针压入标准试样的表面，考察压入的深度来衡量试样的硬度。 a6yYm!  
2&YH o  
不同的是压针的形状不同，HA是圆台形的，而HD圆锥形的。所以HA用来测试软塑料或橡胶，HD用来硬塑料和硫化橡胶。 <*b%1,_Q  
d@@>/Lv3  
好象没有看到它们之间的换算法，只是当HA的测量值大于90时，改为HD型的，而当HD型的读数小于20时就用A型的
不同硬度物质实例： rcmeHQ5s  
q#<288-M  
shore A    shore D  f?O%bC]  
20A      30A      40A      50A      60A      70A  80A      90A      50D        60D    70D      80D      90D eDioH($z>  
橡皮带-鼠标垫-橡皮戳-橡皮擦-跑鞋鞋底-皮带-电话卡-滑板轮-硬书皮-高尔夫球-电话机-自来水笔-保龄球
正确使用方法和保养常识1、备检试样的要求指针式邵氏橡胶硬度计的正确使用方法和保养常识 
目前国内最常用的邵氏硬度计就是两款指针式的邵氏橡胶硬度计 
1）邵氏A型硬度计 
2）邵氏D型硬度计 
使用邵氏硬度计时,当A型硬度计示值低于10HA时是不准确的,测量结果不能使用。A型硬度计测量值超出90HA时推荐使用D型硬度计。但由于用户出于经济方面的考虑，普遍只买硬度计而不买定负荷架，所以新手往往操作不规范，导致试验结果有较大的偏差。如何正确的使用这两种硬度计呢？下文结合应用实际情况，提供以下方法供试验用户参考 
1）橡胶的试样及试验温度要求； ①、橡胶的试样厚度不小于6mm,宽度不小于15mm,长度不小于35mm,试样厚度不足6mm时,可用同样胶片重叠测定,但不超过3层。并要求胶片上下平行。 ②、检定时室温为23℃±5℃,检定前硬度计在此温度下至少存放1小时 
2）塑料试样及试验温度要求； ①、塑料试样为正方形,边长50mm、厚度6mm。也允许采用50×15mm的试样。 ②、在可能的情况下,试样在测试前应按照GB/T2941-1991规定在实验室标准温度下进行调节。比对试验或系列试验必须在相同温度下进行。 
3）橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整、不应有机械损伤及杂质等缺陷。2、测定前检查硬度计测定前应检查指针在自由状态下应指向零位。如指针量偏离零位时,可以松动右上角压紧螺钉,转动表面,对准零位。然后将硬度计压在玻璃板上,压针端面与压足底面紧密接触于玻璃板上时,指针应指向100+/-0.5HA,如不指向100+/-0.5HA时,可轻微按动压针几次,如仍不指100+/-0.5HA时,则此硬度计不能使用。如在邵氏硬度计测试机架上使用时,可拨动手柄,使工作台上升至定荷砝码抬起,使压针端面与压足平面紧密接触于玻璃工作台时,指针应指向100+/-0.5HA。如不指100+/-0.5HA时, 可调整工作台平面的调节螺钉,若调整后指针仍不指100+/-0.5HA时,最好送生产单位调整为宜。3、使用正确的测试方法:把试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm,平稳地把压足压在试样上,不能有任何振动,并保持压足平行于试样表面,以使压针垂直地压入试样,所施加的力要刚好足以使压足和试样完全接触,除另有规定,必须在压足和试样完全按触后1秒内读数,如果是其他间隔时间读数则必须说明,在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次,取其平均值。 
4、邵氏硬度计及相关附件的保养常识 
1）定荷测定架上的升降小轴和工作台底部,请注意经常揩擦干净,涂少量防锈油,以防生锈。 
2）硬度计使用完毕后,装入仪器盒或仪器箱内,放置干燥处,防止受潮。 
3）硬度计使用35000次后,建议每使用10000次左右按GB531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸
特点：
邵氏硬度计，是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器。具有结构简单、使用方便、型小体轻、读数直观等特点，产品符合GB/T531-1999及其它相关标准的要求，既可以随身携带手持测量，也可以装置在配套的SLX型邵氏硬度计测试机架上使用。
邵氏硬度计是用来测量橡胶、泡沫、塑料等物质硬度的仪器，市场上有指针式和数显式两种，型号有邵氏A型、C型、D型几种！
2、邵尔A型硬度计，主要用于塑料合成橡胶及其他相关化工制品（皮革、多元脂、蜡等硬度）的硬度测量。
3、邵氏C型硬度计是测定压缩率为 50% 时应力为 0.5kg/c㎡以上的含有发泡济制成的橡塑微孔材料硬度，也可用于类似硬度的其他材料。
4、邵尔D型硬度计适用于一般硬橡胶、硬树脂、压克力、玻璃、热塑性塑胶、印刷板、纤维等高硬度材料的硬度测试。 
5、买邵氏硬度计时，可以把针头顶在平滑干净的玻璃上，如果所显示的数值为100，那么，这只硬度计就是准确的！